des Ijuiichcs ci feu en fuite el en biuiize, ilc. 13'J 



CHAPITRE III. 



DÉFAUTS DES BOUCHES A FEU. 



AETICLE I. 

 DÉFJUTS DE MÈTdl » l« SURFICE EXTÉRIEUfiE DES BOUCHES » FEU. 



Les pièces soumises à la visite sont placées sur des clianiiers 

 suffisamment élevés, (0°,G0 à 1,00 ile hauteur) , el assez 

 espacées pour permettre l'usage des inslruiuents. Le local doit, 

 autant que possible , être couvert , convenablement éclairé et 

 exposé au midi. 



Les bouches à feu sont nettoyées intérieurement et cxtérienrc- 

 nient. Celles de fontes doivent être dé|iouillées de la rouille. 

 On emploie, à cet effet, pour la surface extérieure des râpes, des 

 vieilles lames de sabre ou de bayonnette , etc. L'ame est dé- 

 rouillée avec un grattoir à une ou plusieurs branches (lig. i 

 et 2 , planclie XL) La fonderie de Liège se sert de res[iéce de 

 chat Bavarois ((ig. 5) formé d'un grand nombre de fils d'acier 

 placés autour d'une tcte de refouloir avec les extrémités libres 

 recourbées en pointe au dehors. 



On donne le poli au moyen des briques pilées,. sable, limaille 

 de fer, etc. 



Les défauts extérieurs des bouches à feu en fonte sont : 



Loupes (seulement aux pièces non tournées). 



Tacons ) Disparaissent presiiue toujours dans le 



Champignons. ) tournage des pièces. 



Cendruies. 



Gravetures. 



Chambres. 



Soufflures. 



Et aux pièces m bronze les : 



Cendrures. 



Gravelures. 



Chambies. 



Soufflures. 



Sifflets. 



Piqûres. 



Taches (i'èliiin. 



